## SIFAT FISIKA DAN MEKANIKA KAYU IPIL ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) BERDASARKAN LETAK KETINGGIAN DALAM BATANG
Kusno Yuli Widiati 1 , Irvin Dayadi 2 , dan Magdalena M. Taruli 3
1 Laboratorium Rekayasa dan Pengujian Kayu, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Kampus Gunung Kelua, Jalan Ki Hajar Dewantara, P.O. Box.1013, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia 75116.
E-Mail: kywidiati@gmail.com

## ABSTRAK
Sifat  Fisika  Dan  Mekanika  Kayu  Ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de  Wit  Sidiyasa)  Berdasarkan Letak Ketinggian Dalam Batang. Kalimantan  mempunyai banyak jenis pohon  yang belum dikenal secara luas pemanfaatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat fisika dan mekanika kayu ipil ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de  Wit  Sidiyasa)  berdasarkan  letak  ketinggian  dalam  batang  agar  kayu  ipil dapat dimanfaatkan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan letak ketinggian dalam batang,  sifat  fisika  dan  mekanika  kayu  ipil  meningkat  mulai  dari  ujung  batang  hingga  ke  bagian  pangkal batang. Berdasarkan Klasifikasi Kayu Indonesia, kekuatan mekanika kayu ipil termasuk kategori kelas kuat 1.
Kata kunci : Sifat Fisika, mekanika, Kayu Ipil .

## ABSTRACT
Physical and Mechanical Properties of Kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) Based on  Vertical  Direction  of  Stem. Kalimantan  has  many  kinds  of  lesser  non  species.  The  purpose  of  this research was to know the physical and mechanical properties of kayu ipil ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit  Sidiyasa)  based  on  the  vertical  direction  of  stem  so  that  kayu  ipil  could  be  used  optimalized.  The research  result  showed  that  based  on  the  height  of  stem,  the  physical  and  mechanical  properties  increased from  top  to  bottom  of  stem.  According  to  Classification  of  Indonesian  Wood,  the  mechanical  property  of kayu ipil is categorized to Stregth Class 1.
Key words : Physical and Mechanical Properties, Kayu Ipil . . .
1. PENDAHULUAN
Banyak  jenis  kayu  yang  tumbuh di Kalimantan, tapi tetap saja masyarakat cenderung menggunakan kayu-kayu yang sudah  dikenal  secara  luas.  Hal  ini dikarenakan  penyebaran  informasi  dan penggunaan  kayu-kayu  yang  belum dikenal  masih  sebatas  tulisan  yang tersimpan  rapi  di  berbagai  perpustakaan. Selain  itu  ketergantungan  konsumen terhadap  kayu-kayu  komersil  juga  masih sangat  tinggi,  sehingga  kayu-kayu  yang
belum diketahui secara luas penggunaannya cenderung diabaikan karena  kekawatiran  akan  kualitas  kayu tersebut selama pemakaiannya. Penjualan kayu  yang  kayu  tidak  terlalu  dikenal dikelompokkan dalam jenis kayu campuran.  Dilihat  dari  sisi  pemanfaatan kayu  secara  optimal  hal  ini  jelas merugikan  karena  kayu-kayu  tersebut secara  kualitas  tidak  kalah  dengan  kayu komersil.
Salah satu  jenis  kayu  yang belum digunakan  secara  luas  adalah  kayu  ipil ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de  Wit Sidiyasa) dengan sifat fisika dan mekanika  yang  mempunyai  prospek cukup  baik  di  masa  yang  akan  datang.
Hasil penelitian akan memberikan informasi  tentang  kayu  ipil  sebagai pengganti atau penambah jenis kayu-kayu yang  sudah  ada  sebelumnya  di  dunia perdagangan  dan  dapat  dimanfaatkan secara optimal.

## 2. METODA PENELITIAN
2.1. Tempat dan Waktu
Sumber  data  primer  diperoleh  dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Laboratorium    Rekayasaya  dan Pengujian Kayu, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman.  Pada  bulan  Desember 2015. 2.2. Pembuatan dan Pengujian Sampel Sampel yang digunakan berasal  dari  pohon  yang  sehat  dan lurus,  berdiameter  ±35-40  cm,  serta tinggi bebas cabang dengan ketinggian  ±6-9  meter.  Pengambilan sampel  pada  bagian  pohon  dianggap telah  terwakili  apabila  batang  dibagi dalam 3 bagian yaitu pangkal, tengah dan  ujung  masing-masing  sepanjang 1,5  m  dengan  jarak  antar  bagian  1 meter.
Sebelum dilakukan pengujian, sampel  diletakkan  di  dalam  ruang konstan dengan temperatur (20±2)°C dan kelembaban udara relatif (65±3)%  hingga  berat  dan  kadar airnya  konstan  (12±1)%.  Setiap ketinggian pada masing-masing penggunaan dalam pengujian diambil 30  sampel  dari  setiap  bagian  batang pohon tersebut. Pengujian sifat fisika dan mekanika dilakukan berdasarkan pengujian  standar  Jerman  yaitu  DIN (Deutches Institute fuer Normung).
Tabel 1.  Ukuran Sampel Berdasarkan DIN.
No. Pengujian Dimensi (mm) Standar DIN 1 Kerapatan 20 × 20 × 20 52182 – 76 2 Kadar Air 20 × 20 × 20 52183 – 77 3 Pengembangan dan Penyusutan 20 × 20 × 100 52184 – 79 4 Keteguhan Pukul 20 × 20 × 300 52189 – 81 5 Keteguhan Tekan // Serat 20 × 20 × 60 52185 – 76 6 Keteguhan Geser radial dan tangensial 50 × 50 × 50 52186 – 77 7 Kekerasan 50 × 50 × 100 52186 – 79 8 Keteguhan Lengkung Statis 20 × 20 × 360 l = 300 52186 – 78 Sumber : Anonim (1988) 3. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Sifat-sifat Fisika Kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) 3.1.1. Kadar air kayu segar Hasil  pengukuran  kadar  air  kayu segar dari kayu  Ipil ( Endertia spectabilis Steenis  &  de  Wit  Sidiyasa)  berdasarkan letak  ketinggian  dalam  batang  diperoleh nilai  rata-rata  kadar  air  kayu  segar sebesar  75,97%.  Hal  ini  sesuai  dengan yang  dijelaskan  oleh  Anonim  (1976) dalam Kambey (1986), bahwa kayu yang
baru  ditebang  memiliki  kadar  air  yang
besar berkisar antara 31-226%.
81,38 76,23 70,30 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 K ad ar A ir K ay u Se ga r (%) P angkal T engah Ujung Letak Ketinggian Kayu dalam Batang
Gambar 1.  Grafik  Rataan  Kadar  Air  Kayu  Segar  (%)  Kayu  Ipil  ( Endertia    spectabilis Steenis  &  de  Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
Berdasarkan  Gambar  1  bagian pangkal  mempunyai  nilai  kadar  air  segar yang  paling  tinggi,  kemudian  menurun dari  bagian  tengah  batang  sampai  ujung batang.  Hal  ini  dikarenakan  pada  bagian pangkal  selain  lebih  dekat  dengan  akar secara  struktur  anatomi  juga  mempunyai susunan  sel  yang  lebih  padat  sehingga membuat  air  dalam  kayu  menjadi cenderung  lebih  tinggi.  Pendapat  ini sesuai dengan Brown et. al. (1952), yang
mengatakan  bahwa  kadar  air  kayu  segar dipengaruhi  antara  lain  oleh  letak ketinggian  kayu  dalam  batang,  struktur anatomi dan tempat tumbuh.
3.2. Kerapatan kering tanur
Hasil  perhitungan  nilai  rataan kerapatan  kering  tanur  untuk  kayu  ipil sebesar  0,79  g/cm 3 seperti  ditunjukkan gambar berikut.
0,83 0,79 0,76 0.72 0.74 0.76 0.78 0.80 0.82 0.84 Ke rap ata n K er in g T an ur (g/ cm 3) P angkal T engah Ujung Le tak Ke ti nggi an Kayu dal am Batang
Gambar  2. Grafik  Rataan  Kerapatan  Kering  Tanur  (g/cm 3 )  Kayu  Ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
Gambar  di  atas  menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada bagian pangkal  kemudian  tengah  dan  terendah pada bagian ujung. Hal ini diduga karena adanya perbedaan struktur anatomi  kayu. Pada bagian pangkal didominasi oleh sel- sel  yang  telah  mengalami  penebalan sekunder sehingga dinding selnya
cenderung  lebih  tebal.  Seperti  yang dikemukakan oleh Haygreen dan Bowyer (1989), kerapatan dipengaruhi oleh strukur anatomi kayu khususnya ketebalan dinding sel.
3.1.2. Perubahan dimensi kayu
Hasil  perhitungan  nilai  rataan pengembangan  maksimum  untuk  kayu ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de Wit  Sidiyasa)  pada  ketiga  arah  orientasi yaitu  radial  5,16%,  tangensial  sebesar 6,53%  dan  longitudinal  sebesar  0,60%.
Hasil perhitungan nilai rataan penyusutan maksimum  pada  kayu  ipil  ( Endertia spectabilis Steenis  &  de  Wit  Sidiyasa) pada  ketiga  arah  orientasi  yaitu  radial 4,90%,  tangensial  sebesar  6,13%  dan longitudinal sebesar 0,60%.
5, 29 5, 19 5, 00 6, 83 6, 69 6, 06 0, 63 0, 60 0, 57 12 ,7 6 12 ,4 8 11 ,6 3 1, 31 1, 30 1, 22 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 P en ge m ba ng an M ak si m um ( %) Radial T angensial Longit udinal Volumet ris Anisot ropi S i fat Pe n ge m ban gan  Kayu Pangkal Tengah Ujung
Gambar 3. Grafik Rataan Pengembangan maksimum (%) Arah Radial, Tangensial dan Longitudinal serta Pengembangan  Volumetris  Maksimum  (%)  dan  Anisotropi  Berdasarkan  Letak  Ketinggian dalam Batang.
5, 02 4, 93 4, 76 6, 39 6, 27 5, 71 0, 63 0, 60 0, 57 12 ,0 5 11 ,8 0 11 ,0 4 1, 29 1, 28 1, 21 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 P en yu su ta n M ak si m um ( %) Radial T angensial Longit udinal Volumet ris Anisot ropi S i fat Pe n yu su tan  Kayu Pangkal Tengah Ujung
Gambar 4.  Grafik  Rataan  Penyusutan  maksimum  (%)  Arah  Radial,  Tangensial  dan  Longitudinal  serta Penyusutan  Volumetris  Maksimum  (%)  dan  Anisotropi  Berdasarkan  Letak  Ketinggian  dalam Batang.
Gambar  3  dan  4  menunjukkan bahwa  nilai  rataan  pengembangan  dan penyusutan maksimum arah radial, tangensial,  longitudinal  danvolumetris serta  anisotropi  kayu  tertinggi  terdapat pada  bagian  pangkal  kemudian  tengah dan  terendah  pada  bagian  ujung.  Hal  ini diduga  disebabkan  oleh  perbedaan  nilai kerapatan  pada  letak  ketinggian  kayu dalam  batang,  semakin  tinggi  kerapatan maka  nilai  perubahan  dimensi  semakin tinggi  pula.  Hal  ini  diperkuat  oleh Panshin  dan  De  Zeew  (1970),  yang
menjelaskan bahwa semakin tinggi kerapatan maka akan semakin tinggi pula perubahan dimensi yang terjadi.
3.2. Sifat-sifat  Mekanika  Kayu  Ipil ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de Wit Sidiyasa)
3.2.1. Keteguhan tekan sejajar serat ( Compression Parallel to the
Grain )
Hasil  pengukuran  nilai  rataan keteguhan  tekan  sejajar  serat  kayu  ipil
sebesar 72,87 N/mm 2 seperti ditunjukkan pada gambar berikut.
74,42 72,85 71,35 69.50 70.00 70.50 71.00 71.50 72.00 72.50 73.00 73.50 74.00 74.50 K et eg uh an T ek an S ej aj ar S er at (N /m m 2 ) P angkal T engah Ujung Le tak  Ke ti n ggi an  Kayu  dal am  Batan g
Gambar 5.  Grafik Rataan Keteguhan Tekan Sejajar Serat (N/mm 2 ) Kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
Berdasarkan  Gambar  5  terlihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada bagian pangkal  kemudian  tengah  dan  terendah pada  bagian  ujung  dengan  nilai  rata-rata keseluruhan  sebesar  72,87  N/mm 2 ,  maka kayu  ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  & de  Wit  Sidiyasa)  termasuk  dalam  kelas
kuat  I  sesuai  dengan  klasifikasi  dalam Anonim (1976).
3.2.2. Keteguhan pukul ( Impact Bending )
Hasil  pengukuran  nilai  rataan keteguhan pukul kayu ipil adalah sebesar 0,084 Joule/mm 2 .
0,088 0,083 0,080 0.076 0.078 0.080 0.082 0.084 0.086 0.088 0.090 K ete g u h a n P u k u l (m N /m m 2 ) Pangkal Tengah Ujung Le tak Ke tinggian Kayu dalam Batang
Gambar 6.  Grafik  Rataan  Keteguhan  Pukul  (Joule/mm 2 )  Kayu  Ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de  Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
Pada  Gambar  6  terlihat  bahwa nilai  tertinggi  terdapat  pada  bagian pangkal  kemudian  tengah  dan  terendah pada  bagian  ujung.  Hal  ini  disebabkan oleh kerapatan pada bagian pangkal yang lebih tinggi dibandingkan dengan
kerapatan  pada  bagian  tengah  dan  ujung.
Hal ini  sesuai  dengan  pernyataan Kollmann dan Cote (1968) dan
Supraptono  (1988),  bahwa  ada  beberapa faktor  penting  yang  mempengaruhi  sifat-
sifat  mekanika  kayu  yaitu  sudut  serat, kadar  air,  kerapatan,  temperatur,  mata kayu  dan  takik,  bentuk  dan  ukuran  serta komponen  kimia  dan  struktur  anatomi kayu.
3.2.3. Keteguhan  lengkung  statis  ( Static Bending )
Hasil  pengukuran  nilai  rataan keteguhan  lentur  (MoE)  kayu  ipil ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de  Wit
Sidiyasa) adalah sebesar 15.673,43 N/mm 2 . 16 .3 15 ,1 1 15 .6 17 ,3 5 15 .0 87 ,8 2 14400.00 14600.00 14800.00 15000.00 15200.00 15400.00 15600.00 15800.00 16000.00 16200.00 16400.00 K ete gu han Le ntu r M oE (N /mm 2 ) P angkal T engah Ujung Letak Ketinggian Kayu dalam Batang
Gambar 7.  Grafik  Rataan Keteguhan  Lentur (MoE) (N/mm 2 )  Kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis  & de Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
119,37 115,34 113,13 110.00 111.00 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 117.00 118.00 119.00 120.00 K ete gu han P ata h M oR (N /mm 2 ) P angkal T engah Ujung Letak Ketinggian Kayu dalam Batang
Gambar 8. Grafik Rataan Keteguhan Patah (MoR) (N/mm 2 ) Kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
Hasil  rataan  keteguhan  lengkung yang  didapat  yaitu  15.673,43  N/mm 2 , sedangkan  hasil  pengukuran  nilai  rataan keteguhan  patah  kayu  ipil  ( Endertia spectabilis Steenis  &  de  Wit  Sidiyasa) adalah  sebesar  115,95  N/mm 2 .  Oleh karena  itu  berdasarkan  klasifikasi  kelas kuat  kayu  (Anonim,  1976)  maka  nilai keteguhan  lengkung  statis  kayu  ipil termasuk kelas kuat I.
Gambar  7  dan  8  menunjukkan bahwa nilai tertinggi terdapat pada bagian pangkal  kemudian  tengah  dan  terendah pada bagian ujung. Hal ini sesuai dengan yang  dikemukakan  Supraptono  (1988), bahwa  terdapat  hubungan  yang  linear positif  antara  kerapatan  kayu  dengan keteguhan  lentur  atau Modulus  of
Elasticity (MoE)  dan  keteguhan  patah atau Modulus of Rupture (MoR).
3.2.4. Keteguhan  geser  sejajar  serat bidang  radial  ( Shearing  Parallel to the Grain )
Hasil  pengukuran  nilai  rataan keteguhan  geser  sejajar  serat  bidang radial  kayu  ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) sebesar 13,73 N/mm 2 .  Berikut  adalah  gambar  grafik rataan  keteguhan  geser  sejajar  serat bidang radial kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis  &  de  Wit  Sidiyasa) berdasarkan  letak  ketinggian  dalam batang.
14,53 13,66 13,01 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 K ete gu h an G es er S ejaja r S er at (N /mm 2 ) P angkal T engah Ujung Letak Ketinggian Kayu dalam Batang
Gambar 9.  Grafik  Rataan  Keteguhan  Geser  Sejajar  Serat  Bidang  Radial  (N/mm 2 )  Kayu  Ipil  ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
Pada  Gambar  9  terlihat  bahwa nilai  tertinggi  terdapat  pada  bagian pangkal  kemudian  tengah  dan  terendah pada  bagian  ujung.  Hal  ini  disebabkan oleh  kerapatan  antara  tiap  bagian  kayu. Semakin tinggi nilai kerapatan suatu kayu maka semakin tinggi pula nilai keteguhan geser  sejajar  serat  bidang  radial.  Hal  ini sesuai  dengan  pendapat  dari  Supraptono (1988), perbedaan  ini  disebabkan  oleh struktur  anatominya  berupa  ukuran  sel dan  dinding  sel  bagian  pangkal  yang lebih  tebal  sehingga  kerapatan  bagian pangkal  yang  lebih  tinggi  dari  pada bagian tengah dan ujung dimana keteguhan  geser  sejajar  serat  berbanding lurus dengan kerapatannya.
3.2.5. Kekerasan ( Hardness )
Hasil  pengukuran  nilai  rataan kekerasan  pada  bidang  transversal  kayu ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de Wit  Sidiyasa)  adalah  sebesar  7.568,22 N/cm 2 ,  bidang  radial  sebesar  6.590,00 N/cm 2 dan  hasil  pengukuran  nilai  rataan kekerasan  pada  bidang  tangensial  adalah sebesar  6.821,11  N/cm 2 .  Berikut  adalah gambar  grafik  rataan  keteguhan  geser sejajar  serat  bidang  radial  kayu  ipil ( Endertia  spectabilis Steenis  &  de  Wit Sidiyasa)  berdasarkan  letak  ketinggian dalam batang.
6. 94 3, 33 6. 60 4, 00 6. 22 2, 67 7. 27 0, 00 6. 83 2, 67 6. 36 0, 67 8. 03 2, 00 7. 63 2, 00 7. 04 0, 67 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 7000.00 8000.00 9000.00 K ek er as an (N /c m 2 ) Radial T angensial T ransversal S i fat Ke k e rasan  Kayu Pangkal Tengah Ujung
Gambar  9. Grafik Rataan Kekerasan (N/cm 2 ) Kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa) Berdasarkan Letak Ketinggian dalam Batang.
Gambar  9  menunjukkan  bahwa nilai  tertinggi  terdapat  pada  bagian pangkal  kemudian  tengah  dan  terendah pada bagian ujung. Hal ini diduga karena diduga  pada  bagian  pangkal  dan  tengah
memiliki proporsi serat atau serabut yang lebih  tinggi  daripada  bagian  ujung. Sesuai  dengan  pendapat  Haygreen  dan Bowyer (1989),  yang menjelaskan makin tinggi  proporsi  serat  atau  serabut  makin
tinggi kekuatannya dan kekuatan berhubungan  linear  positif  terhadap kerapatan kayu.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  pengujian  sifat-sifat  fisika kayu  ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  & de Wit Sidiyasa) diperoleh nilai kadar air kayu  segar  sebesar  75,97%,  kadar  air normal sebesar 12,57%, kerapatan normal sebesar  0,84  g/cm 3 ,  kerapatan  kering tanur  sebesar  0,79  g/cm 3 ,  pengembangan maksimum  arah  radial  sebesar  5,16%, pengembangan
maksimum arah tangensial sebesar 6,53%, pengembangan maksimum  arah  longitudinal  sebesar 0,60%, pengembangan
volumetris maksimum  sebesar  12,29%,  anisotropi pengembangan  sebesar  1,28,  penyusutan maksimum  arah  radial  sebesar  4,90%, penyusutan  maksimum  arah  tangensial sebesar  6,13%,  penyusutan  maksimum arah longitudinal sebesar 0,60%, penyusutan volumetris maksimum sebesar 11,63%, serta anisotropi penyusutan sebesar 1,26.
Hasil  pengujian  sifat  mekanika kayu  ipil  ( Endertia  spectabilis Steenis  & de  Wit  Sidiyasa)  diperoleh  nilai  rataan untuk  keteguhan  tekan  sejajar  serat sebesar  72,87  N/mm 2 ,  keteguhan  pukul sebesar  0,084  Joule/mm 2 ,  keteguhan lentur  (MoE)  sebesar  1.5673,43  N/mm 2 , keteguhan  patah  (MoR)  sebesar  115,95 N/mm 2 ,  keteguhan  geser  sejajar  serat bidang  radial  sebesar  13,73  N/mm 2 , kekerasan  bidang  transversal  sebesar 7.568,22  N/cm 2 ,  kekerasan  bidang  radial sebesar      6.590  N/cm 2 ,  serta  kekerasan bidang tangensial sebesar 6.821,11
N/cm 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Anonim. 1976. Vademecum Kehutanan  Indonesia.  Departemen Pertanian            Direktorat    Jenderal Kehutanan Jakarta.
[2] Brown,  H.P.,  A.J.  Panshin.  and  C.C Forsaith.  1952.  Tex  Book  of  Wood Technology.  Volume  II.  Mc  Graw- Hill Book Company. New York.
[3] Haygreen,  J.G.    dan  J.L  Bowyer, 1989.    Hasil  Hutan  dan  Ilmu  Kayu. Suatu  Pengantar.  Diterjemahkan  oleh Sudjipto  A.  Hadi  Kusumo.  Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
[4] Kollmann,  F.P.P.  and  Wilifred  A. Cötë    Jr.1968.  Principles  of  Wood Science  and  Technology,  Volume  I, Springer - Verlag, New York.
[5] Supraptono, B. 1988. Diktat Mekanika  Kayu.  Yayasan  Pembina Fakultas Kehutanan Jurusan Teknologi  Hasil  Hutan  UNMUL. Samarinda.